-V8 MINER AUX. INTRODUCTION. 



/ 



une ligne de diametre, d'une couleur uniforme, avec 

 une legere teinte de rouge, qui ne deroboit rien a 

 sa transparence. Des deux autres jets de verre, le plus 

 petit avoit un pedieule coiume le plus gros, et le raoyen 

 n 'avoit point de pedieule et etoit settlement attache 

 a la platine par sa surface exterieure. 



QUATRIEME EXPERIENCE. 



J'ai essaye de coupeller la platine , et pour cela j'ai 

 mis dans une coupelle un gros des memes grains en- 

 leves par 1'aimant, avec deux gros de plomb. Apres 

 avoir donne un tres grand feu pendant deux heures, 

 j'ai trouve dans la coupelle un bouton adherent, cou- 

 vert d'une croute jaunatre et un peu spongieuse, clu 

 poids de 2 gros 12 grains; ce qui annoncoit que la 

 platine avoit retenu i gros 12 grains de plomb. 



J'ai remis ce bouton dans une autre coupelle a"u 

 meme fourneau, observant de le retourner; il n'a 

 perdu que 12 grains dans un feu de deux heures : sa 

 couleur et sa forme avoient tres peu change. 



Je lui ai applique ensuite le vent du soufflet, apres 

 1'avoir place dans urie nouvelle coupelle couverte d'un 

 creuset de Passaw, dans la partie inferieure d'un four- 

 neau de fusion dont j'avois ote la grille : le bouton a 

 pris alors un coup-d'oeil plus metallique, toujours un 

 peu terne; et cette fois il a perdu 18 grains. 



Le meme bouton ayant ete remis dans le fourneau 

 de M. Macquer, toujours place dans une coupelle cou- 

 verte d'un creuset de Passaw, je soulins le feu pen- 

 dant trois heures, apres lesquelles je fus oblige de 

 1'arreter, parce qu^ les briques qui servoient de sup- 



